g92 Siebzelmter Abschnill. Hölzer. (Scliluss.) 



ringe sehr deutlich, im Spütholz erheblich dunkler, gleichmässig gerundet, 



zwischen den breiten Markstrahlen oft etwas vorgewölbt (vgl. Fig. 281). 



Schwer (spec. Lufttrockengewicht durchschnittlich 0,71), ziemlich 



leichtspaltig, von mittlerer Härte, Tragkraft und Festigkeit, wenig elastisch, 



im Freien und in Berührung mit 



ÄWm 



unter Wasser und im Trocknen 

 haltbar. Stark schwindend, auch 

 lufttrocken in imerwünschtem 

 j Grade sich werfend, quellend 

 I und reissend 1). 



Fig. 2S1. Vergr. 3/1. Quersclinittsansiclit des Eoth- M ikrOSkop iscll CT Clia- 



buclienholzes. (Nacli K. Hartig.) Vgl. p. 34. , , o^ r^ r- i, ■ i 



rakter^). belasse zahlreich, 

 tlieils einzeln, theils zu 2 — 3 

 aneinander grenzend, ziemlich gleichmässig vertheilt, 0,016 — 0,080 mm 

 weit; die weiteren mit einfach durchbrochenen, die engeren (im Spätholz 

 liegenden) mit leiterförmig durchbrochenen Gliedern, letztere mit je zehn bis 

 gegen zwanzig , i ,5 — 3 jx dicken, um 3 — 6 |x von einander entfernten 

 Sprossen. Tüpfelung der Gefässe nur zwischen benachbarten dieser und 

 gegen anliegende Markstrahlen reichlicher, sonst spärlich. Hoftüpfel der 

 engen Gefässe nicht selten quer gestreckt (vgl. Fig. 273). IMarkstrahlen 

 einschichtig und mehrschichtig, letztere zwei bis über zehn Zellen (0,1 6 mm) 

 breit und bis 2 mm hoch, ihre Zellen 3 — 14 ij, an den Kanten wohl auch 

 bis 28 \i hoch und bis 10 jx breit, dickwandig, die an Gefässe gren- 

 zenden oft auffällig getüpfelt. Fasertracheiden und Sklerenchymfasern, 

 beide dickwandig, diese mit sehr kleinen und späiiiclien Hoftüpfeln (vgl. 

 Fig. 273 und p. 894, Anmerkung), bilden nebst reichlich eingestreutem 

 Strangparenchym die Grundmasse. Letzteres ohne Beziehvmg zu den 

 Gefässen, die meist unmittelbar an Fasertracheiden, beziehentlich Holz- 

 fasern angrenzen 2). 



hii Ganzen ein geringwerthiges , bei seiner Häufigkeit und Billigkeit 

 aber dennoch vielfach verwendetes Nutzholz. Wegen seiner Widerstands- 

 kraft gegen Stoss und Reibung in der Wagnerei, wegen seiner Härte, 

 Dichte und Politurfähigkeit vom Drechsler geschätzt, sehr geeignet zur 

 Herstellung gebogener Möbel und in grosser Menge zu solchen verar- 



-1 ) Der Wassei'gelialt, das Schwinden, sowie die chemische Zusammensetzung des 

 Rothbuchenholzes sind in der erwähnten Monographie von R. Hart ig und R. Weber 

 il. c.) ausführlich behandelt. 



2) Eine eingehende DarsleUung des anatomiselicn Baues des Holzes der Roth- 

 buche ebenda, 1. c, p. 20 u. f. 



